481 



Niederschlag wurde dann getrocknet und geröstet und dabei 

 der grösste Theil von Arsen und Schwefel entfernt; der Rück- 

 stand war jetzt das neue Metalloxyd, doch mit einer Spur von 

 Arsen und Schwefel, im Uebrigen aber so rein, dass darin 

 eine geringe Spur von Kupfer nur mit dem Spektroskope 

 nachweisbar war. Schon aus diesem rohen Oxyde Hess sich 

 das Metall vor dem Löthrohre mit Soda auf Kohle und in 

 etwas grösserer Menge durch Schmelzen mit Cyankalium auf 

 einem Scherbel unter der Muffel reduciren. 



Das Oxyd wurde von Neuem in Königswasser oder viel- 

 mehr in Salzsäure mit Zusatz von einigen Tropfen Salpeter- 

 säure gelöst. Diese Lösung ist grün und wird mit kaustischem 

 Kali unter Beobachtung einiger Vorsichtsmassregeln gefällt. 

 Es ist vortheilhaft , dass die Lösung so kalt wie möglich 

 ist und der Neutralisationspunkt nicht überschritten wird. 

 Wird nämlich mehr Kali hinzugesetzt und die Lösung er- 

 wärmt, so löst sich der Niederschlag wieder fast vollständig 

 auf und die Lösung wird blau. Aber auch unter den obigen 

 Vorsichtsmassregeln ist die Ausfällung nie vollständig, indem 

 ein grosser Theil des Metalles, wahrscheinlich in höherer Oxy- 

 dationsstufe, gelöst bleibt. 



Der Niederschlag mit Kali ist Anfangs gelbgrün, wird aber 

 rein grün und etwas dunkler als Nickeloxydhydrat. Beim 

 Trocknen behält er seine schöne grüne Farbe bei. Bei stär- 

 kerer Erhitzung entbindet er Wasser, wird schwarz und schmilzt 

 bei Rothgluht zu einem schwarzen Sirup, der nach dem Er- 

 kalten eine graue, schlackenähnliche Masse bildet. Wird diese 

 gepulvert, so erhält man einen dunklen, grünlich - braunen 

 Körper, der sich im Kohlentiegel ohne Flussmittel leicht zu 

 Metall reducirt, ebenso auch mit Wasserstoffgas. Das so dar- 

 gestellte Metall hat folgende Eigenschaften: 



Die Farbe ist weiss mit einem schwachen Stich in Braun. 



Der Glanz ist vollkommen metallisch und das Metall nimmt 

 beim Poliren eine spiegelblanke Oberfläche an, die aber nach 

 einiger Zeit bräunlich anläuft, durch eine dünne Oxydschicht, 

 die sich bildet. 



Ein kleines Korn des Metalles lässt sich im Agatmörser 

 platt drücken, erhält aber dabei Kantenrisse. Ein grösseres 

 Korn lässt sich auch unter dem Hammer etwas abplatten, 

 springt aber leicht in Stücke , die auf der Bruchfläche grosse 

 Krystallinität zeigen. Die Härte ist die des Kupfers. 



Der Schmelzpunkt liegt etwas über 350° C. Bringt man 

 ein Stück Metall in eine Glasröhre, so schmilzt es bei anfan- 

 gender Kirschrothgluht oder gerade dann, wenn leicht schmelz- 

 bares Glas anfängt biegsam zu werden. Erhitzt man das 

 Metall bis nahe an seinen Schmelzpunkt, so sieht man daran, 



